PAR M. LE CHEVALIER NAPION 2 C ") 



& transparenr qui , fondu avec du nicre sur la cuilL-r , 

 prend une belle couleur pourpre. 



3. Quoique réduit en poudre , il ne se laisse point at- 

 taquer ni par l'acide nitreux déphlogisciqué, ni par l'esprit 

 de vitriol ; il se dissour néanmoins en parcie considérable 

 dans l'acide marin par l'addition d'un peu de sucre , & à 

 l'aide de la chaleur. 



M'écant apercu que ce minerai contenoit beaucoup de 

 terre silicieuse , j'ai jugé nécessaire de le traiter au feu 

 avec l'alcali par la voie sèche pour en délivrer la panie 

 soluble. 



4. Pour réduire en poudre assez fine notre manganése, 

 je me suis servi d'un mortier de fèr. J'ai digéré sur cette 

 poudre de l'esprit de vitriol ( n.° 3. ) , qui a emporté ce 

 peu de fer qui pouvoit provenir du mortier. Cette métho- 

 de me paroit très-convenable pour rous les minéraux d'une 

 grande dureté, & qui sont dans le cas du nótre, puisqu'il 

 y a peu de pierres, quelque dures qu'elles soient , qui ne 

 s'usent pas, quand on y pile des matières silicieuses. 



Après avoir convenablement lave & bien séché cette pou- 

 dre, j'en ai pese 2 quintaux fictifs que j'ai mélés avec au- 

 tant d'alcali de tartre aere très-pur, & j'ai fait rougir la 

 tout pendant deux heures dans une tasse d'argent fin sous 

 la voiice d'un fourneau de coupelle. Dans cette opération 

 le mélange ne s'est point fondu, il n'a fait que se con- 

 giugner ensemble. Cetre masse étoit d'une couleur noire 

 verdàtre & adhéroit considérablement au vase. Aprcs l'avoir 

 soigneusement détachée & mise dans un verre, j'y ai ver- 

 se dessus de l'eau pure ; d'abord l'eau a pris une belle 

 1788-80 q q 



